382 



Gesainmtsitzung 



ausgezogen, und blieben endlich, damit sie sich auch wirklich 

 gerade erhielten, mit 40 Pfund gespannt. 



Die beiden angewandten Spiralen waren auf Messinghülsen 

 gewickelt, die der Länge nach aufgeschlitzt waren. Die äufsere 

 magnelisirende Spirale, die aus besponnenem Kupferdrath von 

 2,4""° Durchmesser bestand, hatte eine Länge von 580""° und 

 225""' äufseren und 110""° inneren Durchmesser. Die innere 

 Spirale bestand aus umsponnenem Kupferdrath von 1°"° Dicke 

 und hatte eine Länge von 600"", von SO"" äufserem und 19"°" 

 innerem Durchmesser. 



Die angewandten Stahl- und Eisenstäbe waren sämmtlich 

 um mehrere Centimeter kürzer als die innere Spirale. Aufser- 

 dem wurde bisweilen auch ein kleinerer Apparat von ganz ähn- 

 licher Construction benutzt. 



Zunächst wurden Versuche angestellt bei geschlossener mag- 

 netisirender Spirale. Diese haben zu folgenden Resultaten ge- 

 führt. 



Wenn ein Stab von Eisen oder Stahl sich unter der Ein- 

 wirkung einer magnetisirenden Spirale befindet, und man zieht 

 denselben plötzlich, so vermehren die ersten Tractionen und 

 gewöhnlich auch die ersten Detractionen den Magnetismus des 

 Stabes, bis derselbe eine gewisse Gröfse erreicht, bisweilen er- 

 reicht er diese schon durch die erste Traction. Hernach ver- 

 mindern die Tractionen den Magnetismus wenn der Stab dünn, 

 und stark magnetisirt ist, während die Detractionen ihn um 

 ebensoviel vermehren. Als Beispiel möge die folgende Ver- 

 suchsreihe dienen. 



Stahlstab 495""° lang, 6""°, 6 Durchmesser. Die magneti- 

 sirende Spirale geschlossen durch 7 Danielsche Elemente. 





Gröfse des 



Ausschlages 



Zahl der 



bei 



der 



Ziehungen. 



Traction. 



Detraction. 



Ite 



-+-!200 



-f- 16 



2te 



- 15 



H- 25 



3te 



- 25 



-h 30 



4te 



- 25 



-*- 25 



Ist der Stab dick, und nicht stark magnetisirt, so vermehren 



